TECHNICAL INFORMATION
初版： 2021/7/5
改定：

アクロベース
トヨタ ３Ｕ９（エモーショナルレッドⅢ） ブロック塗装№工程

ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

1

作業内容

ポイント

推奨ﾌﾟﾗｻﾌ類◆EDｼｰﾗｰ Plus（新品電着ﾊﾟｰﾂの場合）◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ Fine Plus
◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ C◆ ﾌﾟﾗｻﾌ類はﾗｲﾄｼｪｰﾄﾞｼｽﾃﾑで明度調整を行う。（LS③）

ﾊﾞﾝﾊﾟｰを補修する場合、ＰＰ素地が露出している箇所はｱﾝﾀﾞｰﾌﾟﾗｲﾏｰｴｺを塗装し、ﾌﾟﾗｻﾌ類は各種PPﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様とする
下地処理

ﾌﾟﾗｻﾌ・旧塗膜

P800～1000◆ ﾌﾟﾗｻﾌ・旧塗膜部はP800～1000
ﾍﾟｰﾊﾟｰで丁寧に研磨する。

脱脂作業

溶剤系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ◆ ｴｱｰﾌﾞﾛｰ等で粉塵等を取り除き、ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄで脱脂する。

調合◆第1ﾍﾞｰｽ
ｱｸﾛﾍﾞｰｽ ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
ｱｸﾛﾍﾞｰｽ 強化剤
ｱｸﾛﾍﾞｰｽ ｴｺｼﾝﾅｰ◆第2ﾍﾞｰｽ
ｱｸﾛﾍﾞｰｽ ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
ｱｸﾛﾍﾞｰｽ 強化剤
ｱｸﾛﾍﾞｰｽ ｴｺｼﾝﾅｰ

234

重量比
100570%重量比100570%

第1ﾍﾞｰｽ塗装 ◆ 第1ﾍﾞｰｽ塗装
塗装回数 3～4回
1回目
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ
20～30%隠蔽
5
2回目以降
ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ ～100%隠蔽
最終にｺﾝﾄﾛｰﾙｺｰﾄを行う
ｾｯﾃｨﾝｸﾞ◆ ｱｸﾛﾍﾞｰｽｴｺｼﾝﾅｰでの希釈は、ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽをよく撹拌した後にﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽに対して比率通りに調合する。

◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を取り除く。
◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引くまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
※ 出来るだけ塗装肌を平滑にすること。

23℃×15分以上

6
第2ﾍﾞｰｽ塗装 ◆ 第2ﾍﾞｰｽ塗装
塗装回数 3～4回
1回目
ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ 20～30%着色
2回目以降
ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ ～100%着色◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引くまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
◆ 色の濃さを塗板と確認しながら塗装回数を調整する。
※ 塗り重ねにより色相が変化し易い塗色のため、色相に注意して塗装すること。

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ◆ ｸﾘﾔｰ塗装時に戻しﾑﾗにならないよう十分にｾｯﾃｨﾝｸﾞをとる。

78

23℃×15分以上ｸﾘﾔｰ塗装
9※ 調合は各ｸﾘﾔｰの仕様による。
※ 極端な一度の厚塗りは避けること。

推奨ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ301ﾙﾅｸﾘﾔｰ/ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ
ｾﾙﾌﾘｽﾄｱﾘﾝｸﾞｺｰﾄ対応車種推奨ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙｽﾋﾟｶｸﾘﾔｰTｴｺPlus
ｸﾘﾔｰ塗装各種ｸﾘﾔｰの塗装仕様書参照
ﾊﾞﾝﾊﾟｰへの塗装は各ﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様に準ずる

乾燥
10ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｾｯﾃｨﾝｸﾞ
強制乾燥◆ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ/ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙｽﾋﾟｶｸﾘﾔｰTｴｺPlus

23℃×10～20分
60℃×13分以上
60℃×13分以上
60℃×20分以上◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKAﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
ﾉﾝｼﾘｺﾝの水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ。

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照

11

スプレーガン設定◆ 第1ﾍﾞｰｽ塗装
口径(重力式)
1.3-1.4mm

ｴｱｰ圧
0.14-0.15MPa

吐出量
2回転開き

ｶﾞﾝ距離15cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/5-4/5◆ 第2ﾍﾞｰｽ塗装
口径(重力式)
1.3-1.4mm

ｴｱｰ圧0.14-0.15MPa

吐出量2・1/4回転開き

ｶﾞﾝ距離15cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね5/6

TECHNICAL INFORMATION
初版： 2021/7/5
改定：

アクロベース
トヨタ ３Ｕ９（エモーショナルレッドⅢ） ボカシ塗装№工程

ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

1

作業内容

ポイント

◆ ﾌﾟﾗｻﾌ類はﾗｲﾄｼｪｰﾄﾞｼｽﾃﾑで明度調整を行う。

推奨ﾌﾟﾗｻﾌ類◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ Fine Plus
◆ｳﾙﾄﾗｻﾌ C
ﾊﾞﾝﾊﾟｰを補修する場合、ＰＰ素地が露出している箇所はｱﾝﾀﾞｰﾌﾟﾗｲﾏｰｴｺを塗装し、ﾌﾟﾗｻﾌ類は各種PPﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様とする

下地処理
2

ﾌﾟﾗｻﾌ部
旧塗膜全体
ｸﾘﾔｰﾎﾞｶｼ部◆ P800～1000ﾍﾟｰﾊﾟｰを用いてﾌﾟﾗｻﾌ部を研磨する。
◆ ｱﾌﾞﾗﾛﾝP2000でﾎﾞｶｼ際やｸﾘﾔｰ塗装部、

P800～1000
P2000
P4000

ｱﾌﾞﾗﾛﾝP4000でｸﾘﾔｰﾎﾞｶｼ部を研磨する。

脱脂作業

溶剤系脱脂剤調合◆第1ﾍﾞｰｽ（色決め）
ｱｸﾛﾍﾞｰｽ ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
ｱｸﾛﾍﾞｰｽ 強化剤
ｱｸﾛﾍﾞｰｽ ｴｺｼﾝﾅｰ◆第1ﾍﾞｰｽ（ﾎﾞｶｼ）
ｱｸﾛﾍﾞｰｽ ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ
ｱｸﾛﾍﾞｰｽ 強化剤
ｱｸﾛﾍﾞｰｽ ｴｺｼﾝﾅｰ◆第2ﾍﾞｰｽ
ｱｸﾛﾍﾞｰｽ ｶﾗｰｸﾘﾔｰ
ｱｸﾛﾍﾞｰｽ 強化剤
ｱｸﾛﾍﾞｰｽ ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ◆ ｴｱｰﾌﾞﾛｰ等で粉塵等を取り除き、ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄで脱脂する。

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ34

重量比
100570%重量比1005100%
重量比100570%◆ ｱｸﾛﾍﾞｰｽｴｺｼﾝﾅｰでの希釈は、ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽをよく撹拌した後にﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽに対して比率通りに調合する。

第1ﾍﾞｰｽ塗装 ◆ 第1ﾍﾞｰｽ 色決め塗装（色決め）
塗装回数 3～4回
1回目
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ
15～25%隠蔽
5
2回目以降
ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｴｯﾄｺｰﾄ ～100%隠蔽
最終にｺﾝﾄﾛｰﾙｺｰﾄを行う◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を取り除く。
◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引くまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
◆ 2回目は1回目よりも外側へ塗り広げる。
（3回目以降は同様）※ 出来るだけ塗装肌を平滑にすること。

第1ﾍﾞｰｽ塗装 ◆ 第1ﾍﾞｰｽ ﾎﾞｶｼ塗装（ﾎﾞｶｼ）
塗装回数 1～2回
1回目
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ
2回目以降
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引くまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
◆ 補修部からﾎﾞｶｼ際に向かって塗り広げる。
2回目は1回目よりも外側へ塗り広げる。
◆※ 必要に応じてﾎﾞｶｼ際に散ったﾐｽﾄをﾀｯｸｸﾛｽで除去する。
この時はﾎﾞｶｼ剤は使用しないこと。

6ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×15分以上

ボカシ剤
塗装

ﾎﾞｶｼ際部にﾎﾞｶｼ剤を塗装

7

8

第2ﾍﾞｰｽ塗装 ◆ 第2ﾍﾞｰｽ 色決め～ﾎﾞｶｼ塗装
塗装回数 3～4回
1回目
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ
20～30%着色
2回目以降
ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ～100%着色◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引くまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。
◆ ｶﾞﾝｽﾋﾟｰﾄﾞを速めにし、通常よりもﾊﾟﾀｰﾝ重ねを多く塗装する。
◆ 2回目は1回目よりも外側へ塗り広げる。
（3回目以降は同様）◆ 色の濃さを塗板と確認しながら塗装回数を調整する。
※ ﾎﾞｶｼ剤が乾いている時は追加で塗装すること。
※ 塗り重ねにより色相が変化し易い塗色のため、色相に注意して塗装すること。

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×15分以上◆ ｸﾘﾔｰ塗装時に戻しﾑﾗにならないよう十分にｾｯﾃｨﾝｸﾞをとる。

ｸﾘﾔｰ塗装推奨ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ301ﾙﾅｸﾘﾔｰ/ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ
ｾﾙﾌﾘｽﾄｱﾘﾝｸﾞｺｰﾄ対応車種推奨ｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙｽﾋﾟｶｸﾘﾔｰTｴｺPlus※ 調合は各ｸﾘﾔｰの仕様による。
※ 極端な一度の厚塗りは避けること

99

11ｸﾘﾔｰ塗装
各種ｸﾘﾔｰの塗装仕様書参照
ﾊﾞﾝﾊﾟｰへの塗装は各ﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様に準ずる
乾燥
12ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ
強制乾燥◆ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ/ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ◆ｱｸｾﾙｽﾋﾟｶｸﾘﾔｰTｴｺPlus

23℃×10～20分
60℃×13分以上
60℃×13分以上
60℃×20分以上◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKAﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
ﾉﾝｼﾘｺﾝの水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ。

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照

12

スプレーガン設定◆ 第1ﾍﾞｰｽ 色決め塗装
口径(重力式)
ｴｱｰ圧
1.3-1.4mm0.1-0.12MPa

吐出量1・3/4-2回転開き

ｶﾞﾝ距離15cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/5－4/5◆ 第1ﾍﾞｰｽ ﾎﾞｶｼ塗装
口径(重力式)
ｴｱｰ圧
1.3-1.4mm
0.08-0.1MPa

吐出量
1・3/4-2回転開き

ｶﾞﾝ距離20cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね3/5－4/5◆ 第2ﾍﾞｰｽ 色決め～ﾎﾞｶｼ塗装
口径(重力式)
ｴｱｰ圧
1.3-1.4mm
0.1-0.15MPa

吐出量2・1/4回転開き

ｶﾞﾝ距離15cm

ﾊﾟﾀｰﾝ重ね5/6